Das magnetische Verhalten von Eisenkristallen bei gewöhnlicher Temperatur. 171 
werden hier auch die Unterschiede zwischen den einzelnen Richtungen 
grösser; immerhin liefert auch hier das Feld 189 Gauss den höchsten 
Mittelwert. — Für die kleineren H ist die Hysteresis am stärksten 
in der Richtung der 4-zähligen Achse, dann folgt die 2-zählige, und 
schliesslich als Minima die beiden 3-zähligen. Das Auffallende ist 
hier aber, dass die Kurven in den mittleren Feldern wieder eine 
Inversion aufweisen, indem bei 392 Gauss plötzlich die beiden 3-zähligen 
Achsen Maxima darstellen, während die 4-zählige und die 2-zählige 
ungefähr gleich grosse Minima geworden sind. Die gleiche Form 
ist noch, wenn auch nicht mehr so sauber, bei 595 Gauss und 
7938 Gauss zu erkennen; die Mittelwerte sind dort ungefähr 200 
resp. 100 Erg. Dieselbe Erscheinung findet sich auch bei den übrigen 
gleichorientierten Platten, wobei sich die Unregelmässigkeiten von 6 
nicht immer in den Hysteresiskurven wiederfinden. 
Endlich zeigt die Figur 32, dass auch in der Oktaederplatte VIII, 
aD, 
Erg. 
Bar a 
| Ba, nn 
= 
P4 
p 
x 0° 60° 120° 180° 
Fig. 32: Platte VIII; 2D,(y). 
1: H = 71 Gauss 9:H=1ll Gauss 3: H = 189 Gauss 
4: H = 392 Gauss 5: H = 595 Gauss 
die Inversion auftritt, wo es zwar nach dem Verhalten von 6, viel 
eher zu erwarten war als bei der Rhombendodekaederplatte. Das 
Feld, in welchem sie eintritt, liegt ebenfalls zwischen 189 und 392 
Gauss, während die Inversion der 6,-Kurve dies erst oberhalb 392 
Gauss tut. Die Richtungen der 2-zähligen Achsen sind zuerst 
Maxima, dann Minima der Hysteresis. Die Mittelwerte der Kurven 
steigen mit Z etwas langsamer als in den Figuren 30 und 31, indem 
sie ihren grössten Wert etwa 100 Gauss später erreichen, nehmen 
aber nachher wieder in gleicher Weise mit wachsendem H ab; so wurde 
für 798 Gauss ungefähr 150 Erg, für 1110 Gauss etwa 70 Erg gefunden. 
